ANÁLISIS MICROGRÁFICO DE LOS ACEROS AL CARBONO 40 



equiáxicos ó alargados, convexos, ele, según las condiciones de 

 trabajo ó de recocido, cuyas dimensiones y forma, dependen esen- 

 cialmenle de los tratamientos caloríficos ó mecánicos sufridos por 

 la pieza ó de la presencia de una impureza. El intervalo que los 

 granos dejan entre sí puede ser rellenado por un «cemento» de 

 solidificación posterior á la de los granos. Si se tiene una placa 

 bruñida de acero dulce, es fácil hacer aparecer los contornos de los 

 granos por uno de los métodos siguientes : 



1° Por ataque : se sumerge la placa por algunos segundos y va- 

 rias veces, si fuese necesario, en la tintura de yodo oficinal, se seca 

 después de cada inmersión hasta que las juntas aparezcan negras, 

 quedando blanca la ferrita. El ácido azólico á dos por mil puede 

 obrar del mismo modo, pero se corre el riesgo de dejar sobre la 

 ferrita una capa de óxido que da por sus diferencias de espesor 

 todos los matices del reconocido ; 



2° Por bruñido en bajo relieve : Después de una fricción prolon- 

 gada sobre pergamino húmedo impregnado de rojo, la ferrita ad- 

 quiere al principio un perfecto bruñido se disgrega superficial- 

 mente y luego vuelve á pulirse, apareciendo la red conectiva por la 

 desnivelación mutua de los granos bruñidos al mismo tiempo que 

 por su relieve propio. El bruñido-ataque conduce más rápidamente 

 al mismo resultado, pero sin que la ferrita se coloree, porque la 

 capa de óxido se gasta durante el bruñido por el pergamino ; 



3° Por deformación mecánica : Basta dar un martillazo sobre un 

 borde de la sección bruñida, para producir una desnivelación de 

 los diferentes granos por el deslizamiento de unos sobre otros. Pero 

 en este caso el fenómeno es más complejo : ciertos granos presentan 

 uno ó más sistemas de estrías paralelas, que podrían provenir de 

 deslizamientos, en el interior de los granos, á lo largo de los planos 

 de clivaje en In pasta cristalina. Sea como fuere, esta última cues- 

 tión no ha sido aún dilucidada y su estudio está á la orden del día. 



Estos métodos nos han revelado la existencia de granos, de los 

 cuales sólo hemos podido ver las secciones producidas por el pla- 

 no de preparación. ¿ Cómo puede ponerse en evidencia la natura- 

 leza cristalina de su substancia? Si siguiendo el ejemplo de M. Hexu, 

 de Berlín, se hace un ataque valiéndose del CuCP, 2(NH^)CI en solu- 

 ción diluida, se ve, después de haber quitado, por un ligero frota- 

 miento, la capa de cobre precipitado, que los granos han sido co- 

 rroídos, produciendo figuras de corrosión análogas á las que daría 

 una sal de simetría cúbica. 



